der Festigkeit des Eisens durch Beimischungen. 35 



wenig zu Termindcrn , wenigstens läfst sich die Yci-minclennig durch die 

 stärksten Proben nicht mehr bemerken; nur beim Zerreifscn eines soh^hen 

 Stabeisens würde sich seine geringere Festigkeit im Vergleich mit dem rei- 

 nen Stabeisen zu erkennen geben. 



Der Phosphor scheint in oder mit den Eisenerzen ungleich häufiger 

 vorzukommen, als man geglaubt hat. Weil sich jede Spur von Phosphor- 

 säure in der ganzen zu verschmelzenden Erzbeschickung, als Phosphor im 

 Roheisen, wieder findet, so läfst sich durch die Analyse des Roheisens ein 

 Phosphorsäuregehalt ausmitteln, den die Untersuchung der Erze gar nicht 

 erwarten läfst. Noch ist mir, weder unter den verschiedenen deutschen, 

 noch unter den englischen mul schwedischen Roheisenarten, welche ich zu 

 imtersuchen Gelegenheit hatte, ein einziges Stück vorgekommen, welches 

 ganz frei von Phosphor gewesen wäre, obgleich der Phosphorgehalt zuweilen 

 nur einige Hunderttheile eines Procents beträgt. Es ist wohl möglich, dafs 

 ein so unbedeutender Phosphorgehalt diu-ch die Asche des Brennmaterials, 

 xmd nicht durch die Eisenerze in das Roheisen geführt wird. Die Ursache 

 des Phosphorgehalts sei aber welche sie wolle, so ist es für einen sehr glück- 

 lichen Umstand anzusehen, dafs der Phosphorgehalt des Eisens schon bis zu 

 einem halben Procent steigen kann, ehe er der Festigkeit des Eisens auf eine 

 bemerkbare Art nachtheilig wird. Wenn der Phosphor schon in so geringen 

 Quantitäten, wie es bei einigen andern Körpern der Fall ist, die Festigkeit 

 des Eisens verminderte ; so würde es fast inimöglich sein, ein festes und 

 haltbares Eisen im Grofsen darzustellen. 



2. Eisen und Schwefel. 



Dafs das Eisen durch einen Schwefelgehalt rothbi-üchig wrd, ist eine 

 ganz bekannte Erfahrimg. Eisenerze die Schwefelkies enthalten, müssen 

 daher durch Rösten, imd häufig auch diu'ch Auslaugen, zum Verschmelzen 

 vorbereitet werden. Andere, welche mit Schwerspath oder mit Gips zu- 

 sammenbrechen, werden zur Eisengewinnung ganz tmbrauchbar, wenn die 

 begleitenden schwefelsauren Salze in grofser JMenge vorkommen, oder wenn 

 sie durch Klaiü^earbeit nicht entfernt werden können. Beim Schmelzprozefs 

 wird die Schwefelsäiu-e reducirt luid der Schwefel tritt mit dem Eisen in Ver- 

 bindung. Bei einem gaaren Gange des Ofens läfst sich ein Theil des Schwe- 

 fels entfernen, indem er, in Verbindung mit Erdbasen, von der Schlacke 



E 2 



